Etude des propriétés physiques des alliages métalliques. Thèse présentée au concours d'agrégation (Section de physique).
Thèse de pharmacie de Paris (agrégation)
Université Paris Cité. BIU Santé Pharmacie, inv. P30908
Université Paris Cité. BIU Santé Pharmacie
0001 - Page sans numérotation - [Couverture]
0005 - Page sans numérotation - [Page de titre]
0006 - Page sans numérotation - [Liste des professeurs]
0011 - Page 5 - Etude des propriétés physiques des alliages métalliques. Chapitre premier. Fusibilité des alliages. Généralités
0016 - Page 10 - Représentation graphique
0020 - Page 14 - Interprétation graphique
0023 - Page 17 - Mélanges ternaires et quaternaires / Détermination de la fusibilité des alliages binaires
0025 - Page 19 - Détermination de la température de solidification commençante
0028 - Page 22 - Courbes de fusibilité des alliages binaires
0044 - Page 38 - Chapitre II La loi des phases appliquée aux alliages
0048 - Page 42 - Application de la loi des phases aux alliages
0055 - Page 49 - Chapitre III Métallographie microscopique
0058 - Page 52 - 2. Attaque de la surface polie
0061 - Page 55 - 3. examen microscopique
0064 - Page 58 - Microscope de M. H. Le Chatelier
Fig. 23 Microscope de M. H. Le Chatelier
[Microscope] Fig. 24. A, métal examiné ; B, support ; C, vis de mise au point ; D, objectif ; E, prisme à réflexion totale ; F, oculaire ; G, tube mobile porte-prisme ; H, tube divisé portant l'oculaire ; J, prisme-lentille éclaireur ; K, diaphragme iris
[Microscope photographique] Fig. 26. N, source lumineuse ; O, lentille ; P, cuves absorbantes ; Q, plaque photographique ; I, oculaire à projection pour photographie
0074 - Page 68 - Résultats. 1. Alliages eutectiques et à constituants isomorphes
[Alliages eutectiqueset à constituants isomorphes] Fig. 27. Cristaux de Zn4Cu, après faible attaque
[Alliages eutectiqueset à constituants isomorphes] Fig. 28. Cristaux de Zn4Cu, après attaque profonde
Fig. 29. Cristaux d'une combinaison voisine de AlCu
0078 - Page 72 - 3. Constituants des aciers au carbone
Fig. 30. Cristaux de ZnCu. Laitons forgeables
Fig. 32. Alliage contenant 21 % de plomb, 5,5 % d'étain et 74,5 % de bismuth / Fig. 33. Alliage contenant 76 % de plomb 14 % d'étain et 10 % d'antimoine
Fig. 34. Alliage contenant 70 % de plomb, 10 % d'étain et 20 % d'antimoine / Fig. 35. Alliage contenant 85 % d'étain, 12 % d'antimoine et 2 % de cuivre, Cristaux cubiques de SbSn
Fig. 36. Alliage à 80,33 % d'étain, 11,11 % d'antimoine et 5,5 % de cuivre, après simple polissage. Cristaux étoilés de SnCu3 / Fig. 37. Le même alliage après attaque à l'acide chlorhydrique. Cristaux étoilés de SnCu3 et cubes de SbSn
0089 - Page 83 - Chapitre IV Transformations moléculaires dans les alliages. 1. Point de transformation de alliages fer-carbone
Fig. 38. c, température de fusion de l'acier d'autant plus élevée que le métal est moins carburé ; a, température au-dessous de laquelle l'acier ne se trempera pas ; b, température au-dessus de laquelle l'acier passe de l'état cristallisé correspondant au
0095 - Page 89 - 2. Transformations moléculaires des alliages / Transformations moléculaires brusques
0096 - Page 90 - Transformations moléculaires progressives
0098 - Page 92 - Chapitre V Dilatation des alliages / 1. Dilatation à basse température
0099 - Page 93 - Méthode de M. Le Chatelier
0105 - Page 99 - 2. Dilatation à température élevée. Etude des aciers
0108 - Page 102 - Méthode de M. Le Chatelier
Fig. 52 [Méthode photographique Le Chatelier]
0111 - Page 105 - Méthode de MM. Charpy et Grenet
0114 - Page 108 - 3. Etude des aciers au nickel. Méthodes de M. Guillaume
0117 - Page 111 - Résultats. Alliages de fer et de nickel / Aciers au nickel
0122 - Page 116 - Chapitre VI Propriétés magnétiques de quelques alliages. I. 1. Conditions pour obtenir un aimant permanent
0125 - Page 119 - Détermination du flux d'un barreau. 1. En valeur absolue / 2. En valeur relative
0126 - Page 120 - Mesure du champ coercitif des barreaux
0130 - Page 124 - Température de transformation magnétique / Résultats obtenus
0132 - Page 126 - 2. Propriétés magnétiques des aciers au nickel
0133 - Page 127 - Méthodes de recherches
0136 - Page 130 - Interprétation graphique des résultats
0144 - Page 138 - 3. Alliages de fer et d'antimoine
0146 - Page 140 - Chapitre VII Propriétés électriques des alliages. 1. Force électromotrice de dissolution des alliages
0151 - Page 145 - Thermo électricité des alliages
0153 - Page 147 - Thermoélectricité du fer et des aciers
0159 - Page 153 - 3. Conductibilité électrique des alliages
0164 - Page 158 - Résistance électrique du fer et des aciers
0169 - Page 163 - Chapitre VIII. Etude calorimétrique des alliages. 1. Chaleur de formation des alliages
0173 - Page 167 - 2. Etude des fers et aciers
0176 - Page 170 - 3. Chaleurs spécifiques
0180 - Page 174 - Chapitre IX. Propriétés générales des alliages. 1. Densité des alliages
0190 - Page 184 - Chapitre X Essais mécaniques des alliages / 1. Essai de traction
0192 - Page 186 - 2. Essai de compression / Courbes de traction et de compression / 3. Essai de flexion
0193 - Page 187 - 4. Essai de torsion / 5. Essais au choc
0194 - Page 188 - 6. Essai au choc des barreaux entaillés
0196 - Page 190 - Propriétés mécaniques de quelques alliages / 1. Alliages du cuivre
0198 - Page 192 - 2. Alliages de nickel et de fer
0201 - Page 195 - 4. Aciers spéciaux. 1. Aciers au nickel / 2. Aciers au manganèse
0203 - Page 197 - 4. Aciers au tungstène / 5. Aciers au silicium
0204 - Page 198 - Influence de la température sur les propriétés mécaniques des alliages métalliques